— 841 



luminio: ciò approfittando di fenomeni di liquazione molto bene evidenti. 

 Gito i seguenti esempi: 



Dalla miscela a concentrazione di 



I cristalli separati avevano la composizione 



Ag2S SU cento 58,05 

 51,38 

 46M 



Ag2S su cento 56,49 

 57,05 

 57,28 



Le analisi vennero eseguite con tutte le cautele del caso, trattandosi 

 di sostanze sensibili all'umidità atmosferica. 



Le miscele a concentrazione anche di poco superiore al 56,8 */o mo- 

 strarono nella massa, dopo ratfreddamento delle zone di solfosale colore ardesia, 

 ben distinte dal resto della massa costituita dai cristalli che ho su descritti. 

 Queste parti ardesia avevano un contenuto assai superiore in solfuro d'argento. 

 Le miscele oltre il 70 Vo di AgjS hanno colore ardesia. 



L'arresto eutectico, che varia fra 828° -810°, presenta una curva dei 

 tempi anomala; probabilmente tale andamento anomalo è dovuto alla sepa- 

 razione di un composto decomponibile, la cui temperatura di formazione è 

 assai vicina a quella eutectica inferiore, per modo che i due arresti si con- 

 fondono. Il composto sarebbe compreso fra i 70 e 60 Vo moli di Aga S. Conforta 

 questa ipotesi il fatto che le miscele a tenore di AgjS inferiore all'eutectica 

 presentarono l'arresto costantemente con sopraraffreddamenti a differenza delle 

 altre. Casi simili vennero d'altra parte osservati anche recentemente ('). 



11 composto 4 Ago S : 5 Ala S3 è di colore giallo carneo, come dissi, in 

 cristalli facilmente friabili, molto rifrangenti. Al microscopio di polarizzazione 

 i cristalli si mostrarono otticamente omogenei, birifrangenti : debbo queste 

 osservazioni alla cortesia del prof. E. Repossi che ringrazio vivamente. 



Riferisco alcuni dati analitici riguardanti questo sale: 



Il solfuro d'alluminio s'intende dedotto dall'idrogeno solforato svoltosi 

 per trattamento con acido cloridrico diluito, come dissi. Il contenuto in ferro 

 e in silicio, impurità assai diffìcilmente evitabili, venne ridotto al minimo 

 nei prodotti ottenuti. Ad esempio, nella determinazione precedente riscontrai 

 il 0,30 Vo di silice. 



Concludendo, nel tratto di sistema studiato, si incontra il solfosale 

 4Ag2S.óAl2S3 che fonde inalterato a 1035*, e con molta probabilità un 



Trovato su cento 



Calcolato per 4Ag2S.5AlaS. 



Ag. 49,19 

 Al 15,74 

 AI2 Ss 43,06 



49.50 

 15,53 

 43,14 



(') C. Sandonnini. Questi Rendiconti. 



